Siebzehnter Abschnitt. Hölzer. (Schluss.) 959 



dem Cedrelaholze (s. dieses) ähnlich, doch stets von feinerer Stnictur als 

 dieses und duftlos. An der Luft stark nachdunkelnd. Gefässe (als feine 

 Poren) und meist auch die Markstrahen auf Querschnitten schon mit 

 freiem Auge wahrnehmbar, ausserdem auch schmale helle Querzonen in 

 annähernd gleichen oder wechselnden Abständen. Gefässe gleich massig 

 vertheilt, unter der Lupe theils einzeln, theils zu 2 — 3 (selten zu meh- 

 reren) beisammen. Längsschnittsflächen schön und lebhaft glänzend, 

 durch die Gefässe gefurcht, die radialen durch die Markstrahlen auch 

 quer gestreift, die tangentialen durch diese unter der Lupe fein gestri- 

 chelt, zuweilen auch feinwellig gezont^). Gefässe theils leer, theils mit 

 dunklem, zuweilen auch mit weisslichem Inhalt^). 



Schwerspaltig, wenig schwindend, im Trocknen dauerhaft, sehr poli- 

 turfähig. Härte und specifisches Gewicht verschieden. Letzteres schwankt 

 nach Karmarsch^) zwischen 0,56 und 0,87, nach Angaben Anderer 

 noch innerhalb weiterer Grenzen -i). Die dunkler gefärbten Sorten, wie 

 die von San Domingo und Cuba (»Spanisches Mahagoni«) sind auch die 

 dichteren und schwereren, oft schön gemaserten, die hellerfarbigen, wie 

 Tabasco, Honduras, Corinto, insbesondere aber Panama und Jamaika, 

 die leichteren und weicheren, meist schlichten. 



Mikroskopischer Charakter. Gefässe 0,10 — 0,29 mm weit, ein- 

 zeln oder zu 2 bis 3 , selten zu mehreren , radial gereiht , gleichmässig 

 zerstreut, ihre Längswände mit sehr kleinen, runden, kaum 3 [x breiten 

 Hoftüpfeln übersäet, deren Poren in gemeinschaftliche, schräg aufstei- 

 gende Schlitze münden 5). Markstrahlen auf Tangentialschnitten zerstreut 

 oder in Querreihen (<), meist 3 — 4 Zellen breit und über 10 (bis gegen 

 30) Zellen (0,19 — 0,60 mm) hoch, manche auch nur ein- bis zweischich- 

 tig. Markstrahlzellen dünnwandig, einander seitlich oft abflachend, 14 

 bis 30 [JL, die endständigen (die Markstrahlkanten bildenden) oft 40 — 76 jx 

 hoch, letztere kürzer als die übrigen, nicht selten je einen grossen Cal- 

 ciumoxalatkrystall enthaltend. Fasern als Grundmasse, von massiger bis 



1) Dies war z.B. bei den als Tabasco-, Honduras- und Panama-Mahagoni be- 

 zeichneten der untersuchten Proben der Fall. Vgl. auch v. Höhn ei, Ueber stock- 

 werkartig aufgebaute Holzkörper, in Sitzgsber. k. Akad. d. Wiss. LXXXIX (1 884), ^ . Abth., 

 p. 39. 



2) Letzterer soll nach Semler {1. c., p. 683) beim San Domingo-Mahagoni zu- 

 weilen so reichlich vorhanden sein, dass das Holz wie mit Kreide eingerieben er- 

 scheint. 



3) Siehe Nördlinger, Technische Eigenschaften der Hölzer (1859;, p. 226. 



4) So bestimmte Wiesner die Dichte einer Mahagoni-Probe aus Guadeloupe mit 

 1,04. (Rohstoffe, i. Aufl., p. 576.) 



5) Auf diese »spirahge Streifung« der Gefässwände hat schon Wiesner iRoh- 

 stoffc, 1. Aufl., p. ö76) aufmerksam gemacht. 



6) Vgl. das oben im Texte und in Anmerkung 1) hierüber Gesagte. 



